— 404 — 



« I cristalli di questa sostanza si presentano di bel colore verde carico 

 tendente al gialliccio con splendore tra il vitreo e l'adamantino. Per la forma 

 essi si presentano come grosse tavolette, alcune volte quadrate altre volte 

 rettangolari e sviluppate nel senso dell'asse b (come nella fìg. 5). Talvolta 

 si hanno anche cristalli prismatici secondo [010], come nella fig. 6. Per 

 le specie di facce questo sale si mostra rassomigliante al corrispondente 

 composto ammonico, solo non ho potuto rinvenirvi le facce di piramidi; di 

 quelle osservate si mostrano costantemente le facce C, e, io, quest'ultima spesso 

 convessa, come si vede rappresentata nella fìg. 5 ; le altre due specie di 

 facce, cioè B ed «, si rinvengono raramente e sempre estremamente piccole. 

 Le immagini date dalle facce C ed e sono in generale buone per le misure 

 goniometriche ; la faccia w, nei casi che non si mostrava convessa, ha dato 

 anche immagini buone per le misure ; le facce B ed a danno quasi sempre 

 immagini deboli e poco distinte. 



B Frattura vitrea. Sfaldatura non osservata. 



- Caratteri ottici. Piano assiale parallelo a (100). Bisettrice acuta nor- 

 male a (010). 



t Paragonando insieme le mism-e di questi due composti con quelle dei 

 corrispondenti composti ammonici, e mettendoli a confronto con gli analoghi 

 composti fluorurati ammonici, risulta fra tutti un isomorfismo perfetto come 

 può vedersi nella seguente tabella (^). 





Mo OF],, 

 2T1 FI. 



Mo OoFU , 

 2 TI FI. 



Mo 0 FI3 , 

 2NH4 FI . 



Mo 0, FI2 , 

 2NH4FI. 



NbOFls, 

 2NH4FI. 



wo.;fu , 



2NH4 FI. 



C:« =001:201 



67011' 



67°21' 



67038' 



67° 31' 



670 25' 



67"40' 



C:e =001:011 



45 50 



45 42 



45 34 



45 28 



45 10 



45 08 



C:r =001:012 





27 08 



27 01 



26 56 



26 42 



26 40 



C:s =001:221 





72 24 



72 28 



72 26 





72 25 



a:e =201:011 



74 19 



74 24 



74 30 



74 27 



74 17 



74 27 



a : e' = 201: 201 



45 38 



45 18 



44 54 



44 58 



45 10 



44 40 



e :e' = 011:0]! 



88 20 



88 86 



88 52 



89 04 



89 40 



89 44 



Costanti ded.^ 



0,8660 

 1,0295 



0,8552 

 1,0247 



0,8429 

 1,0200 



0,8413 

 1,0164 



0,8367 

 1,0055 



0,8255 

 1,0047 



(1) Vedi Scacchi E., Studio cristallografico dei fluossiipomolibdatt . Atti d. R. Ac- 

 cademia dei Lincei. Memorie della classe di se. fis. mat. e nat. Voi. IV, pag. 501. 



